44 Karsten über die Veränderungen 



sten Proben zu urtheilen, sogar erhöhet wird. Aber weit entfernt, aus die- 

 sem Erfolge auf einen günstigen Einflufs des Calcium auf die Festigkeit des 

 Eisens zu schliefsen , ergab sich vielmehr bei der Analyse , dafs das Eisen 

 keine Spur von Calcium enthielt, und dafs die Wirkung des Marmors nur 

 darin bestanden hatte, den geringen Phosphorgehalt des Eisens noch mehr 

 zu vermindern. 



Bei anderen Frischprozessen indefs, bei welchen der kohlensaure 

 Kalk in grofser Menge angewendet und während der ganzen Dauer der ei- 

 gentlichen Frischarbeit zugesetzt wird, zeigt sich wirklich eine Abnahme der 

 Festigkeit des Eisens, welche sich durch die Verminderung der Schweifsbar- 

 keit und durch das Aufspalten der Stäbe unter dem Hammer zu erkennen 

 giebt. Das Eisen wird dabei weder roth- noch kaltbrüchig, aber der Zu- 

 sammenhang der Theile wird durch den Mangel der Schweifsbarkeit iheil- 

 weise aufgehoben. Man pflegt ein solches Eisen gewöhnlich hadriges Eisen 

 zu nennen. In einem solchen, durch zu starke Kalkzusätze hadrig gewor- 

 denen Eisen, wiu-den durch die Analyse 0,245 Procent Kalkerde aufge- 

 funden. Dieser Kalkerdengehalt entspricht einem Gehalt von 0,1774 Pro- 

 cent Calcium imd diese geringe Beimischung Aon Calcium ist schon hin- 

 reichend, den Zusammenhang der Theile des Eisens bedeutend zu ver- 

 mindein. 



In verschiedenen Roheisenarten, welche aus Eisenerzen dargestellt 

 werden, die eines starken Kalkzuschlages beim Verschmelzen bedürfen, fin- 

 den sich auch wohl Spuren von Kalkerde; indefs scheint sich das Calcium 

 doch nur selten und nur in besonderen Fällen mit dem Eisen zu verbinden. 



15. Eisen und Magnesium. 



Nur in einigen Roheisenarten, aber niemals in dem von mir unter- 

 suchten Stabeisen, habe ich Spuren von Magnesium gefunden, so dafs ich 

 über den Einflufs des Magnesium auf die Festigkeit des Eisens nicht ur- 

 theilen kann. 



16. Eisen und Kalium und Natrium. 



Die Alkalien verhalten sich, wenn sie beim Verfrischen des Roheisens 

 angewendet werden, wie der kohlensaiu-e Kalk. Die Festigkeit des Eisens 



